messages.content: 如何制作玻璃
messages.role: user
messages.content: 玻璃制作是非常古老的手艺，考古资料证明玻璃的制作可追溯到公元前2500以前。制作玻璃曾经是非常罕见及珍贵的艺术，如今已演变成普通工业。玻璃制品作为容器、绝缘体、增强纤维、镜片及装饰性艺术被用于商业及居家用途。尽管制作玻璃的材料各异，但其过程却是大致相同的，下面将为你进行说明。
  
  ## 使用火炉或窑
  
  **1. 准备硅砂。**硅砂也被称为石英砂，是制作玻璃的主要材料。想要制作透明玻璃片需要没有铁杂质的玻璃，因为铁质的存在会造成玻璃呈绿色。
  
  如果你处理超细颗粒的硅砂，请带上面罩，否则不小心将其吸入身体，可引起喉咙和肺部不适。
  你可在网上购买到硅砂，通常价格不会太贵。如果你想要以工业规模运作，专门的零售商可为大批订单提供极为优惠的价格。
  如果你无法找到不含铁杂质的硅砂，可添加少许二氧化锰抵消铁质造成的着色效果。或者如果你想要制作呈绿色的玻璃，那就让铁质留在里面吧。
  
  **2. 将碳酸钠和氧化钙添加到硅砂里。**碳酸钠（俗称洗涤碱）降低商业上制作玻璃所需温度。然而，碳酸钠会使水流过玻璃，所以必须添加氧化钙或石灰来使玻璃不溶于水中。此外，你也可加入氧化镁和（或）氧化铝，使制作出来的玻璃更耐用。一般上，这些添加剂在玻璃混合物中占不超过26到30%。
  
  **3. 根据玻璃预计的用途添加其它化学品。**装饰性玻璃最常见的添加物是氧化铅，能让水晶玻璃器皿闪闪发亮，并能增加柔软度，使玻璃更容易切割，而且还能降低熔点。眼镜镜片可能含有氧化镧，因为它拥有折射属性，而铁质则可帮助玻璃吸热。
  铅晶质玻璃（人造水晶）含有高达33%的氧化铅，然而使用越多氧化铅，就需要越好的技术将玻璃熔液塑造成型，因此许多人造水晶制造商选择采用较低的铅含量。
  
  **4. 添加化学品使玻璃达到想要的颜色（如有）。**如上所述，石英砂粒的铁杂质是制造出来的玻璃呈绿色，所以你可添加氧化铁增加绿色色调，氧化铜也能起同样作用。硫化物可产生淡黄色、琥珀色、褐色甚至是黑色色调，一切取决于有多少碳或铁也被添加到玻璃混合物里。
  
  **5. 把玻璃混合物放入耐热坩埚或支架里。**容器应能承受窑炉里极其高的温度。取决于你所使用的添加物，玻璃混合物的熔点处于15000至2500摄氏度的范围内你所使用的容器也应能轻易被金属钩及杆控制。
  
  **6. 将混合物熔成液态。**商用硅玻璃可放入煤气火炉完成，而特殊玻璃则需要使用电熔器、坩埚炉或窑制造。
  不含添加物的石英砂在2300摄氏度（4172华氏度）会变成玻璃。添加碳酸钠（苏打，洗涤碱）则可降低制造玻璃所需温度至1500摄氏度（2732 华氏度）。
  
  **7. 使玻璃熔液均匀并去除气泡。**这表示你需要搅拌混合液到固定的稠度，并添加硝酸钠、氯化钠或氧化锑等化学品。
  
  **8. 将玻璃熔液塑造成型。**你可通过下列七种一种方法使玻璃成型：
  
  将玻璃熔液倒入模具，待其冷却。此方法由古埃及人所用，这也是如今许多镜片的塑造方法。
  你可把大量玻璃熔液集中在一个空心管的末端，一边旋转，一边从管的另一端向其吹气。玻璃依靠进入空心管的空气、地心引力的作用以及玻璃吹制工使用的工具成型。
  将玻璃熔液倒入一缸锡槽内，漂浮在相对密度大的锡液表面上，在加压氮气的作用下慢慢成型。此方法制造出的玻璃被称为浮法玻璃，自20世纪50年代起用来制造平面玻璃。
  
  **9. 通过热处理增强玻璃。**此过程被称为退火，去除在冷却过程中在玻璃上形成的任何应力点。没有经过退火的玻璃明显较为脆弱。一旦完成此过程，玻璃随后可镀膜、夹层或其它改善强度和耐久性的处理。
  
  退火的精确温度不一，取决于玻璃的准确成分，低可到399摄氏度（750华氏度），高可达538摄氏度（1000华氏度）。玻璃冷却的速度也不同，通常较大片玻璃的冷却速度必须比较小的玻璃慢一些。在开始退火前先调查好正确的退火方法。
  另一个相关的过程就是回火，经过磨光的成型玻璃被放入烤炉加热到至少600摄氏度（1112华氏度），然后在高压下用空气让其急速冷却（淬火）。退火玻璃在6000 psi（421.94 kg/cm2）的压力下会变成碎片，而回火玻璃则在不少过10000 psi（703.23 kg/cm2）的压力下才会变成碎片，通常为大约24000 psi （1687.76 kg/cm2）。
  
  ## 使用炭烤架
  
  **1. 用炭烤架制作一个临时火炉。**此方法利用大炭火产生的热度将硅砂熔成玻璃。需要要使用的材料相对便宜及普通，理论上，你只需要到五金店一趟就已准备好自制玻璃了。使用大炭烤架，标准尺寸的圆形烤架即可。使用最坚固结实的烤架。大部分的炭烤架底部有一个通气孔，把这通气孔打开。
  
  即使在此方法可达到的极热温度下，想熔化烤架里的硅砂仍是十分困难。你可在开始前添加少许（所用硅砂三分之一或四分之一的分量）碳酸钠（洗涤苏打）、石灰和（或）硼砂到沙里。这些添加物可降低硅砂的熔点。
  如果你打算用吹制法制造玻璃，需要准备一支空心的金属长管。如果你准备把它放入模具，请预先把模具准备好。如果你想要不会被玻璃熔液的热度燃烧或熔化的模具，可使用石墨制模具。
  
  **2. 了解此方法的危险。**此方法将迫使传统烤架在大于其正常温度限制下燃烧，热得可能甚至使烤架本身也一起熔化。如果鲁莽进行此方法，可引起严重伤亡。请谨慎行事。备有大量泥土、沙石或用于高温的灭火器，以在必要时帮助灭火。
  
  **3. 采取每一个可能的预防措施来保护自己和财产，以免在高温下受伤害。**在户外空间大的混凝土表面进行此方法。切勿使用任何无法替代的用具。当你在加热玻璃时，请勿站在烤架附近。你也应该尽量穿上防护服，包括：
  
  工业用隔热手套
  烧焊用的面罩
  工业用围裙
  耐热衣服
  
  **4. 准备一个附有长管的车间吸尘机。**使用布基胶带或其它方法调整长管的角度，以便它能在不触及烤架主体的前提下直接对着底部通气孔吹气。你也可将长管固定在烤架的其中一个支柱或轮子上。尽量让吸尘机主要部件远离烤架。
  
  确保长管稳固且无法移动，如果在制造玻璃的过程中松脱，在太热的状况下你不应该接近烤架。
  启动吸尘机测试长管的位置。准确定位的长管应直接对着通气孔吹气。
  
  **5. 在烤架里铺满木炭。**使用的木炭须比烤肉所用的更多。有人通过把木炭堆至几乎满出来而取得成功的结果。把含有硅砂的铸铁锅或坩埚放在烤架中间，被木炭包围着。
  硬木炭（炭条）比煤砖燃烧得更热更快，如果可以获得此种木炭，它会是更好的选择。
  
  **6. 点燃木炭。**你可阅读木炭的包装，看看木炭是否能直接点燃，抑或需要点火液。让火焰均匀地蔓延。
  
  **7. 等待木炭变热。**当木炭呈浅灰色并散发出橙色火光，那就表示它们已经变热。你仅需站在烤架附近就能感觉到散发的热度。
  
  **8. 启动车间吸尘机让空气进入木炭。**木炭接触到底部传来的空气可燃烧到非常高温（1093摄氏度）。请保持谨慎，火势可能会突然旺起来。
  如果你还是无法达到够高的温度，可尝试在把空气引入通气孔时更换盖子。
  
  **9. 玻璃熔化后，请格外小心地使用金属工具将之取出并成型。**由于烤架方法无法取得太高的温度，玻璃溶液可能比窑炉制成的还要硬且难以塑造成型。根据寻常方法使用空心管、模具或其它工具使玻璃成型。
  
  **小贴士**
  
  - 如果你使用的硅砂或添加物为粗颗粒状，你可用研钵及研杵或磨床将它们粉碎。较细的颗粒比较快熔化。
  - 你可将旧玻璃磨碎，添加硅砂才重新熔化制成再生玻璃。你必须先检查旧玻璃或“废玻璃”是否含有可能使制作出的新玻璃变弱的杂质，检查是否有气泡。
  - 研磨玻璃时请戴上面罩以防不小心吸入碎片。
  - 
  - 某些海滩砂可用来代替纯硅砂，然而制成的玻璃可能不透明、变色或质量不好。尽量用最白、最细、最均匀的砂子。
  
  **警告**
  
  - 在高热源处工作时请小心。切勿试图在小孩或宠物周围制造玻璃。
  - 用水扑灭极热的火反而会使火势更大。比如，在2000摄氏度下燃烧的火热得足以将水分解成氢原子和氧原子，并释放大量热能。至于非常热得火，最好还是准备以大桶的泥土或沙。
  - D类灭火器含有‘氯化钠（食盐），用于扑灭金属引起的火患。
messages.role: assistant